ÖPVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1 899, NIO 7. 739 



Die Verschiedenheit der Zusammensetzung wurde diesmal 

 grösser als bei der unmittelbaren Abkühlung des Rohres, was 

 wahrscheinlich daher kam, dass Saigerung während der lang- 

 samen Abkühlung stattfand. 



Untersuchimg mit Yertikalen Röhren. 



Bei allen folgenden Untersuchungen geschah die Abkühlung 

 unmittelbar nach der angegebenen Zeit, 



Temperaturdifferenz 10' C. (215—205). 



Tabelle 3 giebt eine Übersicht über die erhaltenen Resul- 

 tate. 



Tabelle 3. 



o » 



Zeit 15 Min. 



Zeit 30 Min. 



Zeit 1 Stunde. 



Gew. 



in 



Luft. 



Gew. 



in 



Wasser. 



Spec. 

 Gew. 



Zinn 



in %. 



Gew. 



in 

 Luft. 



Gew. 



in 



Wasser. 



Spec. 

 Gew. 



Zinn 



in %. 



Gew. 



in 

 Luft. 



Gew. 



in 



Wasser. 



Spec. 

 Gew. 



Zinn 

 in %. 





Gr. 



Gr. 







Gr. 



Gr. 







Gr. 



Gr. 







10 



4.9800 



4.4300 



9.055 



55.76 



3.2420 



2.8940 



9.316 



49.36 



4.8962 



4.3698 



9.301 



49.73 



50 



5.1228 



4.5570 



9.054 



55.78 



2.2022 



1.9640 



9.250 



50.98 



4.8724 



3.3460 



9.255 



50.85 



100 



4.9568 



4.4090 



9.048 



55.92 



2.9390 



2.6190 



9.184 



52.60 



3.0120 



2.6840 



9.183 



52.62 



150 



4.8428 



4.3070 



9.038 



56.17 



2.6110 



2.3248 



9.123 



54.09 



5.9110 



5.2620 



9.108 



54.46 



Aus der Tabelle ergiebt sich, dass die Differenzierung wäh- 

 rend der ersten 15 Minuten verhältnismässig klein gewesen ist, 

 indem der Unterschied im Zinngehalte an den beiden Enden der 

 Röhre nur 0.41 Vo war. Weiter scheint der Schlusszustand schon 

 in 30 Minuten erreicht zu sein, da die Verschiedenheit in dem 

 Zinngehalte 4.73 %, ebenso gross als zu der Zeit ist, wo die 

 Röhre eine Stunde in dem Bade gewesen ist. Das vorher ge- 

 brauchte Ölbad wurde gegen des oben beschriebene Luftbad ver- 

 tauscht. 



